42 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Diese Schwindung ist also Tonen und Bauxiten gemeinsam. Je tonerde- 

 reicher Tone sind, desto größer ist auch ihre Brennschwindung. Dies ist 

 für ihre Verwendung in der feuerfesten Industrie bekanntlich eine unan- 

 genehme Nebenerscheinung, wodurch der Anwendung derartiger Tone und 

 Bauxite, die an und für sich das feuerfesteste Material darstellen, gewisse 

 Schwierigkeiten entgegengesetzt sind. 



Zunächst nahm ich die Erhitzungskurve eines reinen Diaspor von 

 Chester (Pennsylvanien) auf. Bild 1, Tafel V. 



Gesamtanalyse: 14,84 °/ Glühverlust, 



0,31 „ Si0 2 , 



83,56 „ A1 2 3 , " 



0,85 „ Fe 2 3 , 



Spur Ti0 2 . 



Erhitzungskurve: Bis 540° nichts Bemerkenswertes, von da an beginnt 

 eine bedeutende Wärmeabsorption, die sich bis 565 ° erstreckt. Das Zurück- 

 legen dieses Temperaturintervalls von 25° dauert 7 Minuten. Von da an 

 rascheres Ansteigen, das sich nach und nach verstärkt bis Ausgleich mit 

 der Temperatur der Ofenatmosphäre eingetreten ist. Im weiteren Verlauf 

 der Erhitzung war eine exothermische Reaktion bei zwei Versuchen nicht 

 ersichtlich. Die bedeutende Wärmeabsorption von 540 — 565 ° kann nur 

 von einer Austreibung des chemisch gebundenen Wassers herrühren. Dies 

 geht auch aus der Bestimmung der Gewichtsverluste von 50 zu 50° 

 hervor : 



150° 



0,02 



/o 



300° 



0,22 



'0 



450° 



1,40 



/o 



600° 



14,42 % 



200 



0,10 



u 



350 



0,22 



V 



500 



6,62 



>> 



650 



14,47 „ 



250 



0,10 



»> 



400 



0,32 



>J 



550 



12,09 



»i 



700 



14,52 „ 



Vor 



dem Gebläse 14,84 %. 





Bei 150 ( 



} also 



ein 



minimaler Gewichts- 



verlust, der zunächst mit steigender Temperatur, wie bei den Tonen, nur 

 um wenig größer wird. Bei 450 ° steigt er plötzlich auf etwa 9 °/o ^es 

 Gesamtglühverlustes, bei 500 ° ist er schon beinahe 40 °/ desselben. 

 Zwischen 500° und 550° zeigt er entsprechend der Erhitzungskurve die 

 größte Zunahme. Bei 600 ° hat der Gewichtsverlust beinahe das Maximum 

 erreicht. Aus demselben Grunde wie bei Tonen ist vor dem Gebläse noch 

 eine weitere Zunahme konstatierbar, die aber sehr gering ist. Wir können 

 also als die Zersetzungstemperatur des Diaspor zu ungefähr 540° bei nor- 

 malem Druck annehmen. Auch hier ist natürlich die Größe der Zersetzung 

 abhängig von der Höhe der Temperatur, der Dauer ihrer Einwirkung, dem 

 herrschenden Druck und der Art der Ofenatmosphäre. 



Eine Erhitzungskurve von Hydrargillit aufzunehmen war mir leider 

 nicht möglich, da dieses seltene Material nicht in genügender Menge be- 

 schafft werden konnte. 



